96 E. H. VON BAUMHAUER. SUR LA CRISTALLISATION DU DIAMANT. 
dans l'eau. A ma prière , M. Daniels avait fait essayer d'obtenir 
par la taille une mince lamelle de carbon, qui pût être étudiée 
au microscope , à la lumière transmise ; mais cette tentative a 
échoué, pour la raison déjà dite à propos du bort: le carbon 
ne se laisse pas tailler, mais creuse profondément la meule. En 
examinant toutefois au microscope , comme l'a fait M. Behrens , 
les bords aigus d'éclats de carbon, on reconnaît qu'il est formé 
d'une agrégation confuse de petits cristaux. La variété peu colorée , 
de teinte grise , consistait presque entièrement en cristaux micro- 
copiques de diamant transparent et généralement incolore. La 
^ variété brun foncé ne montre que peu de grains incolores, un 
peu plus de grains jaunes et quelques-uns de couleur bleue; la 
plupart de ces grains sont troubles, par suite de la présence 
d'une foule de petits points opaques , extrêmement fins , qui 
dans la variété grise se rencontrent en proportion beaucoup 
moindre. Dans la variété brune, les grains sont aussi beaucoup 
plus arrondis , moins bien cristallisés , et enveloppés d'une matière 
brune, qui consiste, comme je l'ai constaté dès 1873 , en hydrate 
d'oxyde de fer et en chaux. La variété grise a une structure 
poreuse , analogue à celle de la lave ; la variété brune est plutôt 
schistoïde. Le rapport du carbon au diamant bien cristallisé peut 
donc être assimilé à celui qui existe entre le grès et le cristal 
de roche. 
Finalement, je noterai encore que nous avons rencontré un 
échantillon de carbon brun se terminant d'un côté en une sphère , 
qui , bien que noire et opaque , ressemble tout à fait à une sphère 
de bort et au microscope , sous un grossissement de 50 diamètres 
et à la lumière réfléchie , révèle une superbe structure cristalline , 
dont l'aspect est exactement le même que celui des arborisations 
du givre sur les vitres de nos fenêtres (fig. 6). Evidemment, il 
y a ici transition du carbon au bort. 
Les présentes recherches confirment donc pleinement mon opinion 
antérieure, à savoir, que le diamant bien caractérisé, le bort et 
le carbon ne diffèrent entre eux que par une cristallisation plus 
ou moins parfaite , et passent l'un à l'autre par degrés insensibles. 
